No laboratório, a síntese de estruturas de produtos derivados de óleos vegetais vem sendo muito estudada. O presente trabalho versa sobre a obtenção de sistemas poliméricos solúveis em água pela hidrólise de ligações éster do poliéster em presença de NaOH. O biodiesel foi sintetizado partindo do óleo de girassol e usando metanol como agente transesterificante, de acordo com a metodologia TDSP. O processo é realizado em duas etapas consecutivas de catálise homogênea. A primeira etapa consiste em uma catálise básica, usando KOH como catalisador e a segunda, em uma catálise ácida, usando H2SO4. Os metil-ésteres obtidos a partir do óleo de girassol foram epoxidados com ácido perfórmico gerado in situ, na presença de tolueno com a finalidade de minimizar a abertura do anel epóxido. A razão molar de peróxido de hidrogênio/ácido fórmico/insaturação (duplas ligações) foi de 20/2/1. A cada 30 g de éster foram adicionados 80 mL de tolueno. As reações foram realizadas após a adição de todos os reagentes em condensador acoplado com agitação magnética e temperatura controlada de 80°C durante 13 horas. Após separação de fases, lavagem com água destilada da fase superior e nova separação de fases, adicionou-se sulfato de sódio anidro a fase orgânica para a retirada do excesso de água e, após filtragem o solvente é removido á vácuo. Os epóxi-ésteres obtidos do óleo de girassol foram postos a reagir com o anidrido cis-1,2 ciclohexano dicarboxílico na presença de trietilamina em balões com condensador de refluxo sob agitação magnética. As reações foram realizadas a 160°C durante 4 horas. O polímero obtido foi purificado pelo método de precipitação fracionada, dissolvendo-o em acetona P.A. e precipitando as frações de maior massa molecular em água, repetindo-se o procedimento até o desaparecimento de coloração amarela do material solúvel no solvente. A amostra foi seca em estufa a vácuo a 60°C até peso constante. Para o cálculo da conversão do éster e do éster epoxidado foi utilizada a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1 H e 13C. As estruturas de polieletrólito foram alcançadas a partir da reação do Polímero derivado do óleo de girassol com NaOH em meio aquoso. A quantidade de 8,0988 g da amostra de polímero foi reagida com 0,5636 g de NaOH em 40 mL de água em balão equipado com refluxo e agitação magnética à temperatura ambiente, por 0,5 horas. Estas quantidades dos reagentes equivalem à reação estequiométrica, sem adição de reagente em excesso. A amostra de polímero é insolúvel em água e a estrutura eletrolítica formada (polieletrólito) é solúvel em água. A estrutura solúvel foi separada do meio aquoso por precipitação com solução aquosa saturada de NaCl. Após separação do produto por filtragem, o processo de purificação consistiu em dissolver o polieletrólito em água e precipitar novamente com solução saturada de NaCl. O processo de lavagem foi repetido aproximadamente três vezes, até que o sobrenadante atingisse pH ~ 7. Esse processo de produção do polieletrólito trouxe um grande benefício, pois foi capaz de tornar um polímero que era insolúvel em água em um sistema polimérico solúvel.
Copyright 2012, by the Contributing Authors